PLO 483 



température suffisamment élevée et avec le contact d'un 

 corps combustible, qui est ordinairement le c'iarbon : cette 

 opération très-simple et très usitée dans les fonderies, est 

 exécutée de bien des manières différentes, et il y a beaucoup 

 de choix entre elles , lorsqu'on veut obtenir la plus grande 

 quantité possible de plomb et épargner le combustible. 



Anciennement, on fondoit la litharge dans un fourneau à 

 manche, alimenté avec du charbon de bois; ce procédé est 

 encore pratiqué au Harz avec avantage, puisque l'on obtient 

 gode plomb p. '/^. Le fourneau présente une disposition par- 

 ticulière, en ce que les matières fondues passent de l'inté- 

 rieur du fourneau dans le bassin d'avant-foyer, sous une pe- 

 tite voûte de brasque, de manière que le plomb n'est jamais 

 exposé au contact de l'air , qui pourroit en oxicler une partie ; 

 et comme elles arrivent au fond du bassin, et ne parviennent 

 à la partie supérieure de celui-ci qu'en s'élevant graduelle- 

 ment, il en résulte une séparation tranquille et uniforme 

 du plomb d'avec le laitier. (Voy. Richesse minérale, t. 3, 

 pi. 55, fig. 5 à y.) A Saint-Andréasberg, les litharges se trou- 

 A'ant fort impures, le produit en plomb n'est que de 84 p. /l- 

 La consommation en combustible, est d'environ 25 ou 3o par- 

 ties de charbon de bois p. "/„ de plomb obtenu. 



On s'est servi pendant long-temps avec succès, dans la fon- 

 derie de Pezey (Savoie), du fourneau écossois, petit appa- 

 reil très-bas, dont nous parlerons incessamment, à l'occasion 

 de la fonte de la galène : 100 parties de litharge rendoient 

 90 en plomb, et l'on brûloit i5 parties de charbon de bois 

 résineux. 



En Silésie et dans les fonderies où Ton traite la galène 

 provenant de la mine de Tarnowitz, on a fait beaucoup d'es- 

 sais sur les divers moyens d'opérer la revivification des li- 

 tharges : on a reconnu que le meilleur procédé consiste à 

 fondre dans un fourneau à manche peu élevé (5 pieds du 

 Rhin) avec de la houille brute, c'est-à-dire dans son état 

 naturel. On obtient jusqu'à 92 p. % de plomb d'une litharge 

 bien pure, en consommant 2 3 parties de houille. 



Le fourneau à réverbère sert au même usage dans plu- 

 sieurs fonderies ; on le chauffe avec du bois ou avec de la 

 houille, suivant les localités. M. Karsten dit qu'il convient 



